﻿10 



0. Plügge. Zur Kemitnis haarförmiger Kristalle. 



muß man amielimen, daß die von melii'eren Beobachtern fest- 

 gestellte Zustandsänderung des Schwefelsilbers bei ca. 180^ in 

 einem Zerfall in Silber und Schwefel besteht, so daß bei dieser 

 Temperatur eine Lösung oder wahrscheinlicher noch eine Art 

 Emulsion oder Suspension von Silber in Schwefel vorliegt, aus 

 der aber der Schwefel, auch oberhalb seiner Siedetemperatur 

 {ähnlich wie Wasser aus gesättigten Salzlösungen) nur sehr lang- 

 sam entweicht, solange er nicht von Sauerstoff oder Wasserstoff 

 gebunden wird. 



Daß diese Bindung, wenigstens bei Temperaturen bis etwa 

 600^ zunächst nicht an der Oberfläche, sondern im Innern vor 

 sich geht, scheint zweifellos, da das Silber zunächst nicht als 

 Überzug erscheint, sondern aus dem Innern hervorsprießt. Dies 

 mag mit der von Weigel nachgewiesenen porösen Struktur des 

 Schwefelsilbers zusammenhängen, welche zunächst eine Verdichtung 

 von Sauerstoff oder Wasserstoff in den feinen Poren herbeiführt, 

 der dann oberhalb ca. 180^ eine Verbindung mit dem Schwefel 

 folgt. In dem Maße wie der Schwefel entweicht — sehr langsam 

 als Schwefeldampf beim Erhitzen in indifferentem Gas, erheblich 

 schneller als S O2 oder H^S beim Erhitzen in Luft oder Wasser- 

 stoff — wh'd das fein verteilte Silber mit an die Oberfläche 

 gerissen^, wo es sich alsbald unter Abgabe von Oberflächenenergie 

 zu submikroskopisch kristallinen Massen verdichtet; dieser ver- 

 dichtete Teil whd alsdann vor der Öffnung der Poren von dem 

 nachqueUenden kolloidartigen Silber unter Reibung an ihren 

 Rändern und entsprechender Ivi'ümmung der Fäden wie beim 

 Eisensulfat vorwärts geschoben. 



Daß das Silber bei seinem Hervortreten quasi flüssig ist, läßt 

 sich übrigens auch u. d. M. nicht erkennen: man sieht nur, daß 

 bei schnelle m Erhitzen seine Verbreitung etwa so fortschreitet, 

 wie die Umwandlung einer kristallinen Modifikation in eine andere 



geschlagenen amorphen Schwefelcadmmm. das so flüssig war. daß es sich zu 

 kleinen Kugeln zusammenballte. 



^ Nimmt man für den Schwefel die Dichte des rhombischen 2.074S. für 

 das Silber die des gepreßten 10,5034, so berechnet sich die Dichte ehies der 

 Formel Ago S entsprechenden Gemenges beider zu 7,162. während die des 

 Süberglanzes 7,28 sein soll. Es ergibt sich für den Zerfall des Silberglanzes 

 also eme kleine Lockermig, auch wenn man dem besonderen Zustand der Zer- 

 fallsprodukte nicht Rechnung trägt. 



